— 502 — 



depende de una descomposición parcial de su contenido 

 de protóxido de hierro y manganeso. 



Disolviendo un cristal del mineral en el ácido nítrico 

 diluido, bajo el microscopio, se nota la presencia en los 

 cristales, de un tejido finísimo de innumerables pequeños 

 poros y hendiduras microscópicas, rellenadas por una masa 

 amorfa, delgadísima, de sesquióxido de hierro (y manga- 

 neso), la cual al disolverse el mineral en el ácido nítrico 

 diluido, queda en forma de un delgadísimo esqueleto ce- 

 luloso, el cual á veces conserva mas ó menos la figura de 

 los cristales. Los pequeños copos ferruginosos, separados 

 de esta manera, consisten esencialmente en sesquióxido 

 de hierro, al lado de los óxidos de manganeso y de canti- 

 dades remarcables de ácido vanádico. Son solubles en el 

 ácido clorhídrico y su cantidad llega hasta 1^ j ^ en los cris- 

 tales oscuros. 



El mineral, muy finamente pulverizado_, se disuelve 

 lentamente en el ácido nítrico diluido, á la temperatura 

 ordinaria, pero con una lentitud mucho mas pronunciada 

 que la Desdoizita, por ejemplo, sin que tampoco se note, 

 como en ésta, la separación preliminar de un precipi- 

 tado rojo de ácido vanádico, indudablemente porque las 

 partículas de este, durante la descomposición muy lenta, 

 tienen tiempo de disolverse instantáneamente en el exceso 

 del ácido nítrico, y porque ademas, una parte del ácido 

 \anádico, durante la solución, pasa inmediatamente al 

 estado de tetraóxido ó ácido subvanádico, por la acción del 

 protóxido de hierro. 



Para el análisis de este mineral hábia solo cantidades 

 reducidas. El material fué elejido con el lente y conte- 

 nía á mas de los cristales del mineral, pocas cantidades de 

 cuarzo y de la masa ferruginosa, que generalmente acom- 

 paña al mineral. El polvo del mineral, es de un color 

 pardo-amarillento, mas oscuro que el de la Descloizita. 

 fué disuelto en el ácido nítrico diluido (1,20), tratándose 



